"Zfiï BULLETIN SCIE.NTlFIQUli. 



Une année plus tard ce sujet a été repris séparément p;ir 

 •Ihaix savants, le professeur Adanis en Angleterre et le duc- 

 tour Werner Siemens à Berlin, et voici les résultats auxquels 

 ce dernier est arrivé. 



Pour faire ses expériences, M. Siemens employait le sélé- 

 nium de la manière suivante : Deux spirales de (ils de pla- 

 tine étaient placées sur une plaque de mica, et à une cer- 

 taine distance l'une de l'autre , de manière à ne pas se tou- 

 cher, puis une goutte de sélénium était déposée sur les fils 

 et avant que la solidification eût lieu, on plaçait dessus une 

 autre plaque de mica. Les extrémités libres des fils de platine 

 servaient à introduire leselenium dans un circuit galvanique. 



Le sélénium amorphe ne produit aucune déviation du gal- 

 vanomètre soit à la lumière, soit dans Tobscurité. 



Si un disque de sélénium maintenu pendant quelque 

 temps à 100° G., puis refroidi, est inséré dans le courant, on 

 constate au contraire une légère déviation du galvanomètre 

 sous rinfiuence de la lumière, mais elle est toujours nulle 

 dans l'obscurité. Si enfin le disque a été maintenu pendant 

 plusieurs heures à 210'' G. , c'est-à-dire à une température un 

 peu inférieure au point de fusion, puis refroidi graduelle- 

 ment, la déviation du galvanomètre à peine sensible dans 

 l'obscurité, devient considérable à la lumière. 



Il résulte aussi des expériences de M. Siemens que le sé- 

 lénium ne conduit pas l'électricité au-dessus de 80" G. et que 

 depuis cette température jusqu'à 210" G. la conductibilité 

 augmente graduellement, puis elle diminue; en le laissant 

 refroidir on constate la même marche. M. Siemens appelle 

 le premier changement obtenu dans le sélénium en le chauf- 

 fant à 100° G. modification électrolyte, et modification métal- 

 Uque celle qui est due à un réchaulTement de 210'' G. Avec 

 la modification électrolyte la conductibilité s'accroît par l'é- 

 lévation de température, tandis qu'avec la modification mé- 

 tallique elle décroît. La modification métallique est cepen- 

 dant bien meilleure conductrice de l^électricité, mais elle est 

 moins stable et cette conductibilité est beaucoup augmentée 



